DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 129 

 ies ufages qui n'en ont demand^ qu'une petite quantiie , il cut ece ^^™^— — 

 impoffible de donner le change fur le nouvel emploi qu'on en euc c H y :\i 1 e 

 fait. Ce qui eft pourtant de certain , c'eft q^ie fe conduifant dans 

 la recherche de la compofuion de la porcelaine par les principes AnnU ijt-ji 

 que nous avons pofes , des qu'on voudra en faire de la claffe de 

 celles qui ne font qu'un alliage de deux matieres , dont I'une eft 

 vitrifiabie , & dont I'autre ne I'eft point ; pour !a matiere non vi- 

 trifiable , i! n'eft aucune dont on dut autant fe promettre que du 

 talc, audi n'en eft-il point qui reuflifTe inieux. Des raifons des 

 plus decifives , & des plus aifdes ^ appeicevoir , conduifoiem k . 



s'en fervir. 



i'. Nous ne connoifTons point dans le genre des pierres, de ma- 

 tiere plus difficile i vitrifier. Si on la renferme dans des creufets, 

 elle foutient la plus violente aflion du feu , fans en etre alteree , 

 car elle ne fe ca.lcine pas plus quelle fe vitrifie. Par cette derniere 

 remarqiie , on eft averti de ne pas confondre ce gyps tranfparent , 

 qu'on nomme talc \ Paris , avec le veritable talc. 



2°. Nous ne connoifTons point au(fi de matiere qui conferva plus 

 de blancheur & plus d'eclat au feu que les bons talcs , audi le 

 Kao I'm donne-t-il un blanc a la eompofition cuite, que n'auroit 

 pas le feul Fe tun tfe. {i) 



3<». Una confiddration au moins audi eftentielle eft celle de la 

 tranfparence de cette pietre , & une tranfparence ^ I'epreuve d'ua 

 feu tres-violent. Si on meloit une matiere non-fufible, mais opaque, 

 avec une matiere vitrifiabie, il n'y auroit guere lieu d'efperer de 

 la tranfparence de ce conipofe : les parcelles opaques arretoient la 

 lumiere qui auroit pafte au travers des parcelles tranfparentes. Le 

 talc etant tranfparent, & confervant au feu fa tranfparence, ne laifTe 

 rien craindre de pareil pour le compof^ oh il eft entre , meme 

 dans une affez grande proportion. Le pere d'Eutrecolles, qui a ob- 

 ferv6 tout ce qu'il tftoit i portee d'obferver , aflure qu'k Kim tt 

 chim , pour faire les meilleures porcelaines , on mele le Pe tun tfi 

 & le Kao Un en parties egales. La plus belle & la meilleure por- 

 celaine eft done exaftement une demi-vitrification. 



4°. Enfin le talc a naturellement une flexibility qui manque au 

 verre : comme le feu qui cuit la compofition oi il eft entre, ne 

 le vitrifie point, ou le vitrifie imparfaitement , il eft aflez naturel 

 de penfer qu'il contrlbue k donner a la porcelaine une forte de 

 foupielfe. Vn Chinois , dont nous parle le pere d'EncrecoUes , avoit 

 grande raifon de fe moquer du Hollandois qui avoit emporte du 

 feul Pc tun tfe pour faire de la porcelaine : mais il n'dtoit pas lui- 



(i) Lorfque les Chinois veulent faire une porcelaine plus blanche & plus pre- 

 cieufe, ilslubftituent , a la place du- Kao lin , une terre blanche, qu'ils nomment 

 Hoa-Chi. C'eft une argils tres-blanche & tres-pure , de la merae nature que la 

 terre cimolee ; on en trouve , en France , en plus U'un endrgit. Encyclof. 



y. XIII, p. 119. 



loaie VI, Parue Francoift. E 



